14 
Flächen = 70° 30' und den Kantenwinkel der Oktaederfläche 
= 109° 15' auswies, überzeugte Verfasser, dass er an dem er- 
sten Paar Oktaeder Leucitoederflächen gesehen hatte. 
Später sah er auch bei genauerer Besichtigung andere Ok- 
taeder mit Würfel- und Dodekaederflächen. Ihr spec. Gew. be- 
trug = 8,1108. 
Ueber die Abhängigkeit des Durchgangs der strah- 
lenden Wärme durch Krystalle von ihrer Richtung in 
denselben, stellte H. Knoblauch 1 ) in Marburg Versuche 
an, und lassen sich seine Hauptresultate folgendermassen zusam- 
menfassen : 1) Die strahlende Wärme geht durch gewisse Kry- 
stalle, wie brauner Bergkrystall, Beryll, Turmalin uud Dichroit 
nach verschiedenen Richtungen hin in ungleicher Menge hindurch 
und zeigt sich (z. ß. in ihrem Verhalten gegen diathermane Kör- 
per) als verschiedenartig, je nachdem sie jene Krystalle in einem 
oder dem anderen Sinne durchdrungen hat. Diese Verschieden- 
heiten stehen im Zusammenhänge mit der Polarisation der Wärme, 
und es gibt in dieser Beziehung: 2) Wärmestrahlen gehen win- 
kelrecht gegen die krysfallographische Axe des braunen Bergkry- 
stalls, Berylls oder Turmalins in ganz anderem Verhältniss als 
parallel jener Richtung hindurch, wenn ihre Polarisationsebene 
bei jenem Durchgänge einen Winkel von 90° mit der Axe des 
Krystalls bildet; sie durchstrahlen aber den Krystall nach allen 
Richtungen hin in völlig gleicher Menge, wenn ihrePolarisations- 
ebene mit der krystallographischen Axe zusammenfällt. 3) In 
jenem Falle treten auch ihre qualitativen Verschiedenheiten im 
Maximum auf, im 2. sind dergleichen nicht vorhanden. 4) Längs 
der Axe hindurchgehend zeigen die Wärmestrahlen weder ihrer 
Menge noch ihren Eigenschaften nach Unterschiede, welche Lage 
ihre Polarisationsebene auch habe, die, bei unendlicher Mannig- 
faltigkeit von Stellungen, in diesem Falle stets durch die Axe des 
Krystalles geht. 5) Unter sich verglichen bieten die verschiede- 
nen Richtungen, welche sämmtlich winkelrecht gegen die Axe 
sind, bei den genannten 3 Krystallen keine Unterschiede dar. 
Die von F. Sandberger a ) untersuchte Bleilasur (Linarit) 
aus Nassau bietet klinorhombische Krystalle dar, 1 bis 1%"' gross 
') Pogyend. Annal., 1852. H. 2. 
? ) Pogyend Annal., 1852. H. 2, 
